— 47 
C. Enfin, comme combustible on emploie le coke reçu direc- 
tement de Garmaux ou fabriqué à l'usine avec des charbons de 
Garmaux également. 
II — THÉORIE DE LA FABRICATION 
DE LA FONTE 
Les minerais sont des oxydes de fer plus ou moins chargés de 
gangues argileuses ou calcaires. Ici, ils sont, en général, à gan- 
gue argileuse. 
La fonte étant un mélange de carbone et de fer, la réaction à 
produire est une réduction, puis une carburation du fer apporté 
par le minerai. 
Le laitier est le résultat de la fusion des gangues avec une 
proportion de castine suffisante pour produire un silicate mul- 
tiple d'alumine, chaux, magnésie, avec des quantités minimes 
d'oxyde de fer et de manganèse. 
La réduction et la carburation du fer s'obtiennent au moyen 
du coke dont la combustion est entretenue par un courant d'air 
violent engendré par des machines soufflantes, soit à vapeur, 
soit à gaz pauvre des hauts fourneaux. 
L'air est chauffé dans les grands appareils Gooper et de là 
arrive au fourneau par des tuyères. Eu présence du coke allumé 
il se forme de Vacide carbonique qui se transforme immédiate- 
ment en oxyde de carbone en présence du coke en excès apporté 
par les charges supérieures. 
Cet oxyde de carbone réagit à son tour sur l'oxyde de fer du 
minerai, le réduit et se transforme à nouveau en acide carbo- 
nique, et ainsi de suite jusqu'à une température variable voi- 
sine de 450o. 
Le fer réduit se trouvant en contact avec du coke en excès, se 
carbure, fond dans la zone des tuyères et s'écoule dans le fond 
tlu creuset, où, par percées, on le fait couler en gueuses. 
Le laitier fondu surnage sur la fonte fluide à cause de sa fai- 
ble densité et s'écoule au dehors par une issue supérieure à 
celle de la coulée de la fonte. 
III — UTILISATION RATIONNELLE DES GAZ 
Les gaz qui s'échappent au Geulard sont de l'oxyde de car- 
